332 



Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Säure aufgetropft, gut ausgewaschen, getrocknet gewogen, eventuell die 

 Asche in Abzug gebracht. Renker chloriert bei 0° in einem Becher- 

 glase und mußte diese Operation abwechselnd mit der Natriumsulfit- 

 behandlung sechsmal wiederholen, bevor es ihm gelang eine ligninfreie 

 Zellulose zu erhalten. Das Verfahren gestaltet sich somit gerade in 

 seiner Anwendung auf das Holz recht umständlich. Doch liefert es die 

 grüßte Ausbeute an Zellulose, obzwar ein Verlust an dieser nicht ganz 

 auszuschließen ist. Die erhaltene Zellulose war blendend weiß, zeigte 

 keine Ligninreaktion, enthielt jedoch, wie die Kupferzahl 4,8 beweist, 

 etwas Oxyzellulose. Der Grund der Zeliuloseverluste bei allen auf Oxy- 

 dationswirkungen beruhenden Bestimmungsverfahren liegt nach Groß 

 in der teilweisen Zerstörung der leichter angreifbaren [:J- Zellulose. 



Systematische Bestimmungen des Zellulosegehaltes von Hölzern 

 scheinen nach dem beschriebenen Chlorierungsverfahren nicht ausgeführt 

 worden zu sein, wohl aber zumeist bei Laubhölzern nach der Methode 

 von H. Müller^), welcher als Oxydationsmittel Bromwasser verwendet. 

 Nach Müller erhält man jedoch beträchtlich weniger Zellulose als nach 

 Groß und Bevan. In die nachstehende Tabelle sind außer den Zellulose- 

 gehalten noch einige andere die Hölzer charakterisierenden Werte auf- 

 genommen, sämtliche auf lufttrockenes Holz bezogen 2]. 



1) Hugo Müller in Hofnoanns Ber. über d. Weltausstellung, Wien 1873, 

 Abteilung Pflanzenfaser, p. 150 (1877). Die Methode findet sich bei Renk er, 1. c, 

 beschrieben. 



2] Die Tabelle wie auch die darauffolgenden Angaben sind dem Werke 

 C. G. Schwalbe, Die Chemie der Zellulose, Berlin 1911, entnommen. 



